실시 예 1 ~ 7 및 비 교예 1 ~ 4 에서 얻 어 진 부극 활물질 에 대하 여 , CuK α 선 을 이용 한 X 선 회절 ( XRD ) 측정 을 행하 였 다 . 실시 예 1 에서 얻 어 진 XRD 데이터 를 도 3 ( a ) 및 도 3 ( b ) 에 나타낸다 . 도 3 ( b ) 는 도 3 ( a ) 의 일부 를 확대 한 그래프 이 다 . 도 3 ( a ) 에 나타나 있 는 바 와 같이 , 2 θ = 25 °~ 30 ° 부근 , 및 2 θ = 50 °~ 60 ° 부근 에 헤일 로 피크 가 확인 되 었 다 . 또한 , 전자 의 피크 가 피크 b 에 해당 한다 . 또한 , 도 3 ( b ) 에 나타나 있 는 바 와 같이 , 2 θ = 28 . 4 ° 의 위치 에 근소 한 피크 a 가 확인 되 었 다 . 또한 , 도 3 ( b ) 에서 는 , 「 피크 a 가 확인 되 지 않 았 다 」 고 하 는 판단 도 가능 한 레벨 이 다 . 또한 , 도 3 에서 는 , 피크 a 의 피크 위치 와 , 피크 b 의 피크 위치 가 , 거의 일치 하 고 있 었 다 . 이 데이터 로부터 , XRD 강도 비 ( Ia / Ib ) 를 구한 바 , Ia / Ib = 0 . 99 이 며 , Ia 와 Ib 는 거의 같 은 강도 였 다 . 실시 예 2 ~ 7 , 비 교예 1 ~ 4 도 마찬가지 로 하 여 XRD 강도 비 를 구하 였 다 . 결과 를 표 2 에 나타낸다 .